( 9'" ) 



» Pendant la solidification lo dégagement se fait par jets nombreux. 



)) La nappe gazeuse et les jets brûlent comme du gaz hydrogène; ils ne 

 présentent nullement l'aspect des flammes qui contiennent de l'oxyde de 

 carbone. 



» On peut reproduire en petit ces phénomènes dans des conditions où 

 ils sont facilement observables; dans un four à réverbère en chaux, disposé 

 comme pour la fusion du platine, et dont la sole est portée préalablement 

 au i-ouge vif par la flamme du chalumeau à gaz d'éclairage et oxygène, on 

 introduit, fragment par fragment, 200 grammes environ de spiegeleisen, 

 en maintenant la flamme réductrice. Quand la fusion complète a été ob- 

 tenue et que le métal est très-chaud, on ajoute 100 grammes de spiegel- 

 eisen; la matière ainsi ajoutée fond avec rapidité sans s'affiner sensible- 

 ment. Si l'on découvre alors le bain qui est très-chaud et très-fluide, il 

 paraît aussi brillant que de l'argent; il est parcouru par une flamme légère 

 à peine lumineuse qu'on aperçoit très-bien eu plaçant l'oeil dans le plan du 

 four. De temps en temps le bain émet quelques bulles de gaz qui rident la 

 surface et dont la flamme ne se distingue pas de celle de la nappe gazeuse 

 qui brûle d'une manière continue à quelques millimètres au-dessus du mé- 

 tal liquide. Au moment de la solidification on observe un véritable ro- 

 chage avec dégagement abondant de gaz hydrogène (i). 



» La fonte manganésifère retient encore après sa solidification une quan- 

 tité de gaz hydrogène bien supérieure à celle que conserve la fonte ordi- 

 naire. Ainsi, en chauffant dans le vide à 800 degrés environ 5oo grammes 

 de chacune de ces deux fontes, on a obtenu les résultats suivants : 



Fonte au bois. Spiegeleisen. 



.... " " 



Acide carbonique 0,6 0,0 



Oxyde de carbone 2,8 0,0 



Hydrogène... 12, 3 27 jO 



Azote i,o 2,5 



16,7 29,5 



» Le manganèse carburé, que l'on obtient en réduisant son oxyde par 

 le charbon dans un creuset de chaux, absorbe également, quand on le 



(i) Le même bain, après un affinage assez prolongé, pour lui faire perdre par oxydation 

 la majeure partie de son manganèse, présente des phénomènes tout différents et qui se 

 rapprochent de ceux que l'on observe dans la coulée des fontes ordinaires. Pendant le re- 

 froidissement du métal liquide, on ne voit pas la nappe gazeuse incandescente que nous si- 

 gnalons plus haut : on n'observe que quelques jets de gaz, qui se produisent surtout au mo- 

 ment de la solidification, et ces jets brûlent avec la flamme bleue de l'oxyde de carbone. 



